266 



EXI'KRIENCES SUH LA CONSEltVATION DES BOIS 



1° Une planche de sapin immergée dans le 

 C(irl>olin<>um Aveiiarius et placée dans un sol 

 1res humide et riche en liumus élail complè- 

 tement saine après vingt ans, tandis qu'un 

 poteau de sapin, non imprégné et voisin, était 

 absolument pourri après cinq ans. 



Des échalas, des pieux, des clôtures sont, 

 d'après les attestations produites, aussi in- 

 tacts a])rrs vingt ans et même vingt-cinq ans 

 qu'au moment de la mise en place. 



2° Des lattes en bois de hêtre provenant 

 d'une clôture de jardin, peintes une seule 

 fois au Carboline^cm Avenu rius cha.nd,e\. posées 

 au printemps de 1888, ne présentent encore 

 aujourd'hui (HHIT), après dix-neuf ans, au- 

 cune trace d'altération. 



M. Ed. Henry ajoute à ces indications une 

 note que je crois devoir reproduire textuel- 

 lement ; 



« L'imprégnation est beaucoup plus rapide 

 à chaud. Une planche de hêtre plongée dans 

 le Cnrliolineum Ave/iarhis à chaud iO-j" à 70°) 

 s'imprègne instantanément, en une minute. 

 Immergé pendant dix minutes dans ce même 

 produit à 18', le fragment de planche de 

 hêtre, examiné au bout de quatre jours, n'est 

 pas encore imprégné complètement ; il ne 

 l'est qu'au bout d'une quin/.aine de jours, 

 l'imprégnation du tissu ligneux ne se faisant 

 que peu à peu. Nous répétons que nous n'en- 

 tendons nullement aftirmer la supériorité de 

 la marque Avenarius sur les autres produits 

 similaires; la marque du Lion s'est montrée 

 aussi efticace pour la préservation des bois 

 pendant ces trois ans. S'il eu est question 

 plus haut, à l'exclusion des autres marques, 

 c'est que ce produit, inventé en 18".'> par 

 M. Avenarius, est le plus employé, du moins 

 dans le Nord-Est de la France: que les grands 

 consommateurs (chemins de fer de l'Est, 

 usines Solvay) le préfèrent ; qu'il semble le 

 meilleur, d'après les expériences rapportées 

 plus haut, et d'une composition constatUe, ce 

 qui est une condition capitale pour un anti- 

 septique. » 



CONSERVATION DES BOIS A I.'aUIU 



La seconde série des recherches d>^ .M. Ed. 

 Henry a porté sur la conservation, par les 

 antiseptiques, des bois à l'abri : elle a été 

 conduite avec la méthode appliquée aux es- 

 sais sur la conservation des bois en plein air. 



Les bois en (puvre sont souvent abrités 

 contre les intempéries. Dans ces conditions, 

 l'expérience prouve que s'ils ont été employés 

 à l'état sec, s'ilsjont été mis en place dans 

 des milieux restant toujours secs, si, enfin, ils 

 ne sont pas envahis par des insectes, ils se 



maintiennent pour ainsi diri' indéfiniment en 

 bon état. 



Que si, par contre, au moment de la mise 

 en œuvre, leur dessiccation est incomplète, 

 s'ils sont en contact avec un air Immide, 

 chaud et confiné, les germes (spores ou my- 

 célium , qu'ils recèlent ou qu'ils peuvent re- 

 cevoir du dehors, se développent en un siroma 

 plus ou moins vigoureux, de forme jtarlicu- 

 lière pour chaque espèce de champignon. 

 Grâce aux ferments qu'ils sécrètent, ces 

 hyphes désorganisent le bois et le rendent 

 bientôt impropre à l'emploi qui lui avait été 

 assigné. 



.M. Ed. Henry a trouvé dans les galeries 

 des mines de fer des environs de Nancy un 

 milieu remplissant les conditions précédentes 

 et se rapprochant, par suite, de celles qui 

 favorisent le dév('lop[)ement du redoutable 

 cham)ilgnon(l''.<: mnisons' Meiiilitis lacrymans). 

 I^es voussoirs et les étais des galeries maî- 

 tresses de ces mines sont revêtus de nom- 

 breux champignons, dont le stronia extraor- 

 dinairementdéveloppé.atteignantdes projior- 

 tions inusitées, montre que le milieu est 

 aussi favorable que possible au développe- 

 ment des champignons lignivores : parmieux, 

 on a trouvé souvent le Merulins lacn/mans et 

 le Porta vnporaria. si commun dans les habi- 

 tations. 



La température de ces galeries est con- 

 stante, oscillant autour de 10 à 12 degrés: 

 l'air est toujours suffisamment humide et 

 ne se renouvelle que lentement. Deux 

 séries d'échantillons ont été disposées dans 

 deux de ces galeries : la série C, comme je 

 l'ai dit précédemment, a été placée dans la 

 galerie 3 bis, sur le sol même ; la série D, 

 sur des bois champignonnés, dans la ga- 

 lerie -4 bis. 



Bois placés sur le sol galerie 3 bis). — 

 Les 3.'i échantillons sont restés iicndant trois 

 ans, du 12 novembre l'.IOH au 12 novembre 

 190(3, dans l'air humide et confiné de celte 

 galerie, à la température de 8 à 12 degrés. 



Depuis leur sortie de la mine, ils ont 

 séjourné dans une chambre, soumis aux 

 mêmes conditions que les échantillons des 

 autres séries. Ils ont été examinés et pesés 

 en février 1907. 



Carbolincum et goudron. — Les bois de 

 chêne, pin d'.Mep, hêtre, peuplier, sapin, qui 

 ont été immergés pendant un jour soit dans 

 le CarOiilineum .4 venarius, soit, dans le Corbo- 

 lineuin marque du Lion, soit dans le gou- 

 dron, ont été retirés de la galerie dans un 

 état parfait de conservation, sauf la demi- 

 rondelle goudronnée de pin d'alep: une fente 



